SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1905. 855 



déterminée d'après les points de vaporisation et d'ébidlition du métal dans 

 le vide serait de 2240°. 



Dans la première expérience, nous avons chauffé 3oo? de cuivre pendant 

 5 minutes avec un courant de 3oo ampères sous iio volts. On voit nette- 

 ment le métal fondro, jniis, après 3 minutes, entrer en ébnilition. Le tube 

 froid se recouvra de métal et la cloche d'un mélange de globules métal- 

 liques et d'oxyde. T.e culot métallique, après l'expérience, ne pesait plus 

 que 25o^. Après 5 minutes de chauffe, nous avons donc distillé 5oS de 

 cuivre. 



Une deuxième expérience, faite avec le même poids de cuivre et la même 

 intensité de courant, ne nous a donné, après 6 minutes, qu'un résidu 

 de ïl[0^; ce qui nous indique une volatilisation de 160^ de métal. 



Enfm une troisième expérience, d'une durée de 8 minutes, nous a fourni, 

 en partant du même poids de cuivre et d'une même densité de courant, un 

 résidu de 67^, c'est-à-dire une volatilisation de 233*^ de métal. 



Si l'on examine le dépôt condensé sur le tube froid, on remarque que, 

 en particulier dans la dernière expérience, il est formé d'un feutrage de 

 filaments de cuivre de 5™™ à 7™°* d'épaisseur. L'aspect de ces derniers 

 rappelle celui de l'argent filiforme. Ce feutrage présente, à la loupe, des 

 ramifications légères, brillantes et irisées, qui donnent à la masse l'aspect 

 du velours. Certains de ces fdaments ont l'aspect de feuilles de fougère 

 dont les frondes seraient arrondies. Leur couleur varie du rouge au jaune 

 et présente de beaux phénomènes d'irisation. La densité de ce cuivre dis- 

 tillé, lorsqu'on l'a traité par l'acide acétique pour enlever une petite quan- 

 tité de chaux qui le souille, est de 8,16. Cette densité est plus faible que 

 celle du cuivre fondu, ce qui tient à l'occlusion d'une petite quantité de 

 gaz ('). D'après Kahibaum, Roth et Siedler la densité du cuivre distillé 

 est de 8,932 (^). Notre échantillon donne à l'analyse : cuivre 99,76 et ne 

 renferme comme impureté qu'une très petite quantité de chaux et de gra- 

 phite. La surface de cette masse poreuse s'altère plus rapidement à l'air 

 humide que la surface polie du cuivre fondu. Mais ses propriétés chi- 

 miques, vis-à-vis du chlore, de l'acide chlorhydrique, de l'hydrogène 

 sidfuré ou de l'acide sulfurique sont identiques à celles de la limaille de 

 cuivre. Dès que ce métal est traité par l'acide azotique étendu, les irisa- 



(') Caron, Comptes rendus, t. LXIII, 1886, p. 1129. 



(-) Kahlbaum, Roth et Siedler, Ueber Metalldestillation und Liber destiUierte Me- 

 lalle {Zeitschrifl filr anorganiscke Chemie, t. XXIX, 1902, p. 177)- 



